TCVN2035:1977

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2035:1977 về Chốt lò xo - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2035 – 77 CHỐT LÒ XO - KÍCH THƯỚC Lock pins - Dimensions 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho chốt lò xo dung trong ngành ô-tô, máy kéo và máy công nghiệp. 2. Kết cấu và kích thước của chốt lò xo phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng. Ví dụ kí hiệu quy ước của chốt lò xo có đường kính d = 4 mm, chiều dài l = 12 mm: không mạ, phủ: Chốt lò xo 4 x 12 TCVN 2035 – 77; Mạ, phủ theo nhóm 01: Chốt lò xo 4 x 12.01 TCVN 2035 – 77. d Kích thước danh nghĩa 4 5 6 8 10 12 16 20 25 Sai lệch giới hạn ­+0,40 +0,25 +0,5 +0,3 +0,65 +0,40 +0,8 +0,5 S 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 C 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 b 1,4 1,6 2 2,5 4 5,8 l Khối lượng 1000 cái chốt, kg ≈ 12 0,75 1,19 1,69 16 1,00 1,58 2,26 3,83 20 1,26 1,97 2,82 4,78 6,20 25 1,57 2,47 3,52 5,98 7,75 11,20 30 1,89 2,95 4,23 7,17 9,30 13,44 20,64 36 2,27 3,66 5,07 8,61 11,10 6,10 24,77 40 2,52 3,95 5,64 9,57 12,40 17,90 27,50 42,40 45 2,84 4,43 6,34 10,70 13,90 20,20 29,90 47,70 50 3,15 4,93 7,05 11,90 15,40 22,40 34,40 53,00 79,00 55 5,42 7,76 13,10 17,00 24,60 37,80 58,20 86,90 60 5,91 8,46 14,30 18,50 26,80 41,30 63,50 95,00 70 9,87 16,73 21,60 31,40 48,00 74,00 111,0 80 11,28 19,14 24,70 35,80 55,00 84,50 126,0 90 21,51 27,90 40,00 62,00 95,30 142,0 100 31,00 44,70 68,80 105,00 158,0 110 49,00 75,50 116,00 174,0 125 88,50 120,00 180,0 140 96,00 147,00 221,0 160 110,0 168,00 253,0 180 123,0 189,00 285,0 3. Không cho phép có vết nứt, vết lõm, vẩy sắt và rìa thừa trên bề mặt của chốt. 4. Chốt lò xo được chế tạo từ thép lá mỏng, có độ chính xác nâng cao, mác 65 Г. Cho phép chế tạo chốt lò xo bằng các mác vật liệu khác tùy theo sự thỏa thuận giữa nhà máy chế tạo và khách hàng. Chú thích : Tạm thời dùng theo tiêu chuẩn của Liên Xô hay tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho tới khi ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu. 5. Độ cứng bề mặt của chốt lò xo phải đạt tới trị số 40 – 50 HRC. 6. Sai lệch giới hạn của chiều dài l theo h 14 (tức B 8 cũ) – TCVN 2245 – 77. 7. Hình thức và ký hiệu quy ước của lớp mạ, phủ theo hướng dẫn trong phụ lục. 8. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128 – 63. PHỤ LỤC CƠ TÍNH VẬT LIỆU CHẾ TẠO CHỐT Ở NHỆT ĐỘ BÌNH THƯỜNG Bảng 1 Thép cácbon và hợp kim Cấp bền vật liệu Giới hạn bền (N/mm 2 ) Giới hạn chảy (N/mm 2 ) Độ dãn dài tương đố i(%) Mác vật liệu 3.6 300…400 200 25 C T 3KП3, C T 3CП3 10,10KП 4.6 400…550 240 25 20 4.8 320 14 0,10KП 5.6 500…700 300 5 30, 35 5.8 400 Không quy định 10, 20, 10KП, 20KП C T 3CП3, C T 3KП3 6.6 600…800 360 16 35, 45, 40 Г 6.8 480 8 20, 20KП 6.9 540 12 8.8 800…1000 640 12 35, 35X, 38XA, 45 Г 10.9 1000…1200 900 9 40 Г 2, 40X, 30X Г CA, 45 Г 12.9 1200…1400 1080 8 55X Г CA 14.9 1400…1600 1260 7 40XHMA Bảng 2 Thép chịu ăn mòn, chịu nhiệt Nhóm vật liệu Giới hạn bền (N/mm 2 ) Giới hạn chảy (N/mm 2 ) Độ dãn dài tương đối (%) Mác thép 21 520 200 40 X 18 H 10T X 18 H 9T X 17 H 13 M 2T 22 700 550 15 2 X 13 23 650 12 1 X 17 H 7 24 900 550 8 X 12H 22T 3MP 25 750 10 1 X 12 H2BMФ 25 X 1 MФ, 25X 2MФ 20 X1M1Ф 1TP 26 1.100 850 10 16H6 Bảng 3 Hợp kim mầu Nhóm vật liệu Giới hạn bền (N/mm 2 ) Giới hạn chảy (N/mm 2 ) Độ dãn dài tương đối (%) Mác vật liệu 31 270 120 15 AMT5 – 1 32 320 Không quy định 12 Đồng thau ЛC59 – 1 Đồng thau Л63 33 Đồng thau ЛC59 – 1 Đồng thau Л63 kháng từ 34 500 Đồng thanh бpAMK9 – 2 35 380 200 10 Д1П, Д16П Bảng 4 Ký hiệu lớp mạ, phủ Mạ phủ Ký hiệu Không mạ, phủ Không có ký hiệu Kẽm – Crôm 01 Cadimi – Crôm 02 Niken 03 Crôm – Niken 04 Oxit hóa 05 Phốt phat hóa 06 Thiếc 07 Đồng 08 Kẽm 09 Oxit hóa (điện phân, anốt) mạ Crôm 10 Thụ động 11 Bạc 12